주강 주물 제 의 도가니 에 상기 한 어느 하나 의 마그네슘 원료 합금 을 장입 하 여 용해 시키 고 , 합금 의 내식 성 을 개선 하 기 위해서 그 용탕 에 0 . 2 질량 % 의 미 슈 메탈 을 첨가 하 며 , 또한 Ar 가스 를 버블 링 시키 고 , 또 , 그 용탕 의 표면 에 희석 SF 6 을 유동 시켰 다 . 용탕 온도 를 873 ∼ 973 K 로 유지 하 고 , 금형 온도 473 K 에서 표 2 에 나타내 는 주조 방법 에 의해 주조 하 였 다 . 다 이 캐스팅 주조 의 경우 에 는 □ 100 ㎜ × 100 ㎜, 두께 4 ㎜ 의 판재 를 제작 하 고 , 금형 주조 의 경우 에 는 □ 100 ㎜ × 100 ㎜, 두께 50 ㎜ 의 판재 를 제작 하 였 다 . 또 , 이 금형 주조 에서 얻 은 두께 50 ㎜ 의 판재 에 대해서 는 , 두께 4 ㎜ 로 절단 한 것 을 후술 하 는 단조성 시험 및 크리프 시험 에 사용 하 였 다 .